DI (;. BASSO. 367 



j-alvanico e ve la si lascia fuu) a che siasi coperta interainenle di una pel- 

 licola di rame di grossezza conveniente. Avviene talvolta clie il deposilo 

 del metallo si la piiì a rilento in certi punti che in altri, allora si for- 

 mano, in corrispondenza dei primi , delle speciali sofliature nella pellicola 

 di gelatina, e se il ritardo a coprirsi di rame si la più considerevole, si 

 producono dei veri raggrinzamenti. La cosa procede in guisa da rendere 

 maniieslo che il rame, depositatosi da principio lungo il contorno della 

 lastra di vetro, produce un restringimento per cui le parti centrali della 

 pellicola di gelatina vengono rinserrate all'intorno e costrette a sollevarsi. 

 Quando quest'accidente ha luogo, la matrice è perduta e bisogna rifarsi 

 daccapo. 



Accade pure talvolta che, per reifetto meccanico di ristringimento 

 operato dal rame depositantesi su d una lastra di vetro, questa si rompa. 

 Ecco come ciò succede. Suppongasi di aver ottenuto sulla lastra un primo 

 slraterello di rame; invece di staccare quest'ultimo dal vetro ed ingros- 

 sarlo poscia in disparte, si continui a lasciarlo nel bagno allinchè più e 

 più si rinforzi. Allora la lamina di rame, e con essa la pellicola sotto- 

 stante di gelatina, incomincia a staccarsi qua e là dal vetro; si formano 

 fra quella e questo delle concamerazioni foggiate a calotta sferica di pic- 

 cola saetta; poi ad un certo punto, se lo strato metallico viene a trasbor- 

 dare dagli orli del vetro, che suppongo piuttosto sottile, questo si rompe. 



La rottura delle lastre, quando avviene nel modo ora spiegato, costi- 

 tuisce una prova diretta e decisiva dell'azione meccanica speciale eserci- 

 tata dai deposili galvanici; perciò mi proposi di cercare in quali condizioni 

 sarebbe possibile ottenere un tale fenomeno, non più in modo accidentale 

 e fortuito, ma costantemente e con regolarità. Anche in ciò mi tornarono 

 utilissimi i suggerimenti e le indicazioni fornitimi dal mio amico il Capi- 

 tano Botto. Non volendo iar l'esposizione dei varii tentativi a cui ho 

 ricorso, mi limito ad accennare subito d procedimento che si trovò mi- 

 gliore per il fine proposto. 



Presa una lastra sottile di vetro, di forma rettangolare o quadrata, i 

 cui lati abbiano la lunghezza di i5 o 20 centimetri , la si ricopre innanzi 

 tutto di collodio normale. Quando questo siasi essiccato , vi si spande 

 sopra uno strato sottile di buona gelatina, a cui siasi aggiunto un ven- 

 tesimo circa del suo peso di una soluzione satura di bicromato potassico. 

 Esponendo alla luce questa lastra, colla faccia nuda rivolta all' insù, lo 

 strato di gelatina diventa insolubile a cominciare dalle parti più vicine al 



